DES SCIENCES. 425 
vraifemblance, quele mélange de la platine & du cuivre n’étoit 
pas complet dans cette circonftance, quoiqu'il eût été fait au feu 
de lampe, & que la matière en fufion roulit comme une 
perle, dans le baflin de fa coupelle, pour peu qu'on l'apitât. 
Les deux grains de platine n'auront été mis, felon toute appa- 
rence, que dans un état pâteux au milieu du cuivre en fufion; 
peu de ce dernier métal Îes aura pénétrés; & ces 2 grains de 
platine aplatis fous fe marteau dans le bouton de cuivre qui 
les contenoit, laminés enfuite avec lui, auront pris toute 
Yextenfion dont ils étoient fufceptibles, & auront formé, au 
milieu de la lame de cuivre, une lame diftinéte de platine qui, 
par fa nature, devoit réfifter à l'acide nitreux. J'ai remarqué 
en effet, dans une occafion où je faïfois fondre du cuivre & 
de {a platine au feu de lampe, & où je regardois ces deux 
métaux comme bien mélés, qu'un des boutons que j'avois 
obtenus, laïfloit apercevoir une petite portion de platine, 
dont l'éclat argentin me frappa fur le champ, & qui étoit 
reftée intacte au-deffous du cuivre en fufion. 
Quoique je ne doutafle point que les précipitéssde platine, 
ayant toutes les propriétés métalliques après la diflolution de 
ce métal par l'acide nitreux, ne puflent être décompolés en 
très-grande partie par l'effet d’une feconde diffolution, comme 
Tavoit été la platine ductile que j'avois fait difloudre en pre- 
mier lieu par le même acide, cependant je voulus avoir une 
expérience pofitive fur cette altération nouvelle de la platine, 
& je préfumai qu’elle feroit au moins aufli confidérable que 
celle dont on a eu la preuve dans les expériences peu diffé- 
rentes entr'elles, que j'ai rapportées à ce -fujet. 
Je mêlai donc 6 grains de précipité de platine réduite 
en poudre, qui provenoient de mes expériences, & qui 
avoient au coup-d'œil tous les caractères métalliques, 
avec 24 grains d'or fin & 69 grains d'argent dépouillé éga- 
lement de tout alliage: je fis pafler à la coupelle ces trois 
métaux dans une quantité de plomb convenable; je laminai 
le bouton qui en provint, & après en avoir formé deux 
cornets, j'en fis le départ avec les ménagemens que deman- 
Min. 1779. Hhkh 
